标题：精密钢管
概述
精密钢管高尺寸精度高、高内外表面光洁度，钢管热处理后内外表面均无氧化膜，钢管扩口、压扁无裂痕、冷弯不变形，并能承受高压，能作各种复杂变形及机械深加工处理。  精密钢管
主要生产钢管牌号：10、20、35、45 等
经协商，也可供应其它牌号的钢管。 
化学成份：
牌号
化学成分%
C
Si
Mn
S
P
Cr
10
0.07-0.13
0.17-0.37
0.35-0.65
≤0.035
≤0.035
​20
0.17-0.23
0.17-0.37
0.35-0.65
≤0.035
≤0.035
​35
0.32-0.39
0.17-0.37
0.35-0.65
≤0.035
≤0.035
​45
0.42-0.50
0.17-0.37
0.50-0.80
≤0.035
≤0.035
​40Cr
0.37-0.44
0.17-0.37
0.50-0.80
≤0.035
≤0.035
0.08-1.10
25Mn
0.22-0.29
0.17-0.37
0.70-1.00
≤0.035
≤0.035
≤0.25
37Mn5
0.30-0.39
0.15-0.30
1.20-1.50
≤0.015
≤0.020
​精密钢管的化学成分有碳C、硅Si、锰Mn、硫S、磷P、铬Cr。
精密钢管发音
中国:jīng mì gāng guǎn
西班牙:tubo preciso de acero
法语:le tube d'acier de précision
英语:steel tube
抗拉强度
精密钢管抗拉强度
序号
名 　称
量的符号
单位符号
含　义
一
强度
强度指金属在外力作用下，抵抗塑性变形和断裂的能力
1
抗拉强度
σb
MPa
金属试样拉伸时，在拉断前所承受的最大负荷与试样原横截面面积之比称为抗拉强度
Pb
σb=——
Fo 
式中 Pb——试样拉断前的最大负荷（N）
Fo——试样原横截面积（mm ）

国家标准
精密钢管的国家标准;GB/T3639-2008，另外可能也还有应用GB/T8162-2008结构用精密钢管的。
精密钢管欧标为：DIN2391
精密钢管用途
精密钢管广泛用于汽车、摩托车、电动车、石化、电力、船只、航天、轴承、气动元件、中低压锅炉无缝钢管等范畴，也可适用于钢筋套筒、轴承、液压、机械加工等领域！
生产流程
精密钢管的生产流程和普通的无缝管一样，就是多了道最后酸洗冷轧的程序。[1]　
管坯——检验——剥皮——检验——加热——穿孔——酸洗——修磨——润滑风干——焊头——冷拔——固溶处理——酸洗——酸洗钝化——检验——冷轧——去油——切头——风干——内抛光——外抛光——检验——标识——成品包装
精密钢管工艺流程
管坯——检验——剥皮——检验——加热——穿孔——酸洗——修蘑——润滑风干——焊头——冷拔——固溶处理——酸洗——酸洗钝化——检验
钢管的区别
1、无缝钢管主要特点是无焊接缝，可承受较大的压力。产品可以是很粗糙的铸态或冷拨件。
2、精密钢管是近几年出现的产品，主要是内孔、外壁尺寸有严格的公差及粗糙度。
特点
1.外径更小。 
2.精度高可做小批量生
3.冷拔成品精度高，表面质量好。  
4.钢管横面积更复杂。
5.钢管性能更优越，金属比较密。
3.冷拔成品精度高，表面质量好。
4.钢管横面积更复杂。
5.钢管性能更优越，金属比较密。
精密钢管计算公式：:[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
热处理工艺
真空退火优质弹簧钢、工具钢、精密钢管的丝材，不锈钢制品及钛合金材，作光亮退火均可采用真空处理。退火温度愈低，则要求真空度愈高。为防止铬的蒸发及加速热传导，一般采用载气加热(保温)法，并注意对不锈钢和钛合金不宜用氮而应采用氩气[2]。 
真空淬火真空淬火炉按冷却方法分为油淬和气淬两类，按工位数分为单室式和双室式，904山\畏嘲均属周期式作业炉。真空油淬炉都是双室的，后室置电加热元件，前室的下方置油槽。工件完成加热、保温后移入前室，关闭中门后向前室充入惰性气至大约2．66%26times;lO ～1．01%26times;10 Pa(200～760mm汞柱)，入油。油淬易引起工件表面变质。由于表面活性大，在短暂的高温油膜作用下即可发生显著薄层渗碳，此外，碳黑和油在表面的粘附对简化热处理流程很不利。真空淬火技术的发展主要在于研制性能优良、工位单一的气冷淬火炉。前述双室式炉亦可用于气淬(在前室喷气冷却)，但双工位式的操作使大批量装炉的生产发生困难，也易在高温移动中引起工件变形或改变工件方位增加淬火变形。单一工位的气冷淬火炉是在加热保温完成后在加热室内喷气冷却。气冷的冷速不如油冷快，也低于传统淬火法中的熔盐等温、分级淬火。因而，不断提高喷冷室压力，增大流量，以及采用摩尔质量比氮和氩小的惰性气体氦和氢，是当今真空淬火技术发展的主流。70年代后期将氮气喷冷的压力从(1～2)%26times;10Pa提高到(5～6)%26times;10Pa，使冷却能力接近于常压下的油冷。80年代中期出现超高压气淬，用(10～20)%26times;10Pa的氦，冷却能力等于或略高于油淬，已进入工业实用。90年代初采用40%26times;10Pa的氢气，接近水淬的冷却能力，尚处于起步阶段。工业发达国家已进展到以高压(5～6)%26times;10。Pa气淬为主体，而中国产气淬一些金属的蒸气压(理论值)与温度的关系则尚处于一般加压气淬(2%26times;10Pa)型阶段。
真空渗碳为真空渗碳一淬火工艺曲线。在真空中加热到渗碳温度并保温使表面净化、活化之后，通入稀薄渗碳富化气(见控制气氛热处理)，在大约1330Pa(10T0rr)负压下进行渗入，然后停气(降压)进行扩散。渗碳后的精密钢管淬火采用一次淬火法，即先停电，通氮冷却工件至临界点A，、以下，使内部发生相变，再停气、开泵，升温到Ac1，～Accm之间。淬冷方法可采用气冷或油冷。后者为奥氏体化后移入前室，充氮至常压，入油。真空渗碳的温度一般高于普通气体渗碳，常采用920～1040℃渗入和扩散可按所示分两阶段，也可用脉冲式通气、停气，多段式的渗一扩相间，效果更好。由于温度高，尤其表面洁净、有活性，真空渗碳层形成速度比普通气体、液体和固体渗碳快，如要求渗层为1mm时，在927℃只需5h，而1033℃仅需1h。
硬度与变形
取两块式样，一块用于研究不同形变程度对硬度的影响，另一块研究不同温度对性能的影响。　　研究无锡精密钢管的硬度与变形的关系[3]：　　测量变形程度为0%，40%，50%，64%的硬度记录在表3-1中。　　根据表中的数据，以变形度（%）为横坐标，硬度（HRB）为纵坐标，绘制出硬度与变形曲线关系，　　研究变形后的无锡精密钢管加热是硬度的变化：　　以同一变形程度51%的无锡精密钢管试样，测量其硬度后，分别加热至100℃，300℃，500℃，550℃，600℃，700℃，800℃保温30分钟后测量硬度，将数据列入表3-2中。　　根据表中的数据，以加热温度为横坐标，硬度为纵坐标，绘制出加热温度与硬度的曲线关系如图3-2。　　　　同一塑性变形后无锡精密钢管加热时硬度的变化：　　
编号
加热温度
保温时间
硬度（HRB）
1
100℃
30min
98
2
300℃
30min
95
3
500℃
30min
94
4
550℃
30min
72
5
600℃
30min
55
6
700℃
30min
51
7
800℃
30min
45
　　随着无锡精密钢管塑性变形后加热温度升高，硬度减小，　　加热温度小于500℃时，硬度减小不明显　　加热温度大于500℃时，随着加热温度升高，硬度急剧减小　　无锡精密钢管在外力作用下，将发生尺寸及形状的改变，即变形。变形一般包括弹性变形和塑性变形两种。弹性变形是可逆的，当外力去除后，变形可完全恢复；塑性变形是不可逆的，当外力去除后，仍有残留变形。　　无锡精密钢管进行塑性变形时，金属的强度和硬度升高，而其塑性和韧性下降的现象称为冷变形强化（也称为加工硬化）。产生冷变形强化的原因，通常被认为在塑性变形过程中，随变形量的增加，位错密度增加，并发生一系列交互作用，使位错运动受阻；同时晶粒也会出现破碎，变成细条状，晶界变得模糊不清，形成所谓的"纤维组织"。无锡精密钢管的变形程度愈大，位错密度愈高，位错运动的阻力愈大，塑性变形抗力也愈大，则其强度和硬度升高，而塑性韧性下降。　　冷变形强化在实际生产中具有重要的意义。首先这是一种重要的强化材料的手段，尤其对用热处理不能强化的材料来说，显得更为重要。其次，冷变形强化有利于金属的变形均匀。因为无锡精密钢管的变形部分产生硬化，将使变形向未变形或变形较少的部分继续发展。第三，冷变形强化可以提高构件在使用过程中的安全性，构件一旦超载，产生塑性变形，由于强化作用，可防止构件突然断裂。但是，冷变形强化也给无锡精密钢管的继续变形带来困难，甚至出现裂纹。因此，在无锡精密钢管变形和加工过程中常进行"中间退火"，以消除它的不利影响。　　
常用规格
规格
规格
规格
规格
规格
规格
规格
规格
规格
Φ4×0.5
Φ16×0.5
Φ26×1.8
Φ35×9.0
Φ48×5.0
Φ70×2.8
Φ90×10
Φ130×14
Φ190×14
Φ4×0.8
Φ16×0.8
Φ26×2.0
Φ35×10
Φ48×5.5
Φ70×3.0
Φ90×12
Φ130×16
Φ190×16
Φ4×1.0
Φ16×1.0
Φ26×2.2
Φ38×0.5
Φ48×6.0
Φ70×3.5
Φ90×14
Φ130×18
Φ190×18
Φ4×1.2
Φ16×1.2
Φ26×2.5
Φ38×0.8
Φ48×7.0
Φ70×4.0
Φ90×16
Φ140×2.5
Φ190×20
Φ5×0.5
Φ16×1.5
Φ26×2.8
Φ38×1.0
Φ48×8.0
Φ70×4.5
Φ95×2.0
Φ140×2.8
Φ190×22
Φ5×0.8
Φ16×1.8
Φ26×3.0
Φ38×1.2
Φ48×9.0
Φ70×5.0
Φ95×2.2
Φ140×3.0
Φ200×3.5
Φ5×1.0
Φ16×2.0
Φ26×3.5
Φ38×1.5
Φ48×10
Φ70×5.5
Φ95×2.5
Φ140×3.5
Φ200×4.0
Φ5×1.2
Φ16×2.2
Φ26×4.0
Φ38×1.8
Φ50×1.0
Φ70×6.0
Φ95×2.8
Φ140×4.0
Φ200×4.5
Φ6×0.5
Φ16×2.5
Φ26×4.5
Φ38×2.0
Φ50×1.2
Φ70×7.0
Φ95×3.0
Φ140×4.5
Φ200×5.0
Φ6×0.8
Φ16×2.8
Φ26×5.0
Φ38×2.2
Φ50×1.5
Φ70×8.0
Φ95×3.5
Φ140×5.0
Φ200×5.5
Φ6×1.0
Φ16×3.0
Φ26×5.5
Φ38×2.5
Φ50×1.8
Φ70×9.0
Φ95×4.0
Φ140×5.5
Φ200×6.0
Φ6×1.2
Φ16×3.5
Φ26×6.0
Φ38×2.8
Φ50×2.0
Φ70×10
Φ95×4.5
Φ140×6.0
Φ200×7.0
Φ6×1.5
Φ16×4.0
Φ26×7.0
Φ38×3.0
Φ50×2.2
Φ70×12
Φ95×5.0
Φ140×7.0
Φ200×8.0
Φ6×1.8
Φ16×4.5
Φ26×8.0
Φ38×3.5
Φ50×2.5
Φ70×14
Φ95×5.5
Φ140×8.0
Φ200×9.0
Φ6×2.0
Φ16×5.0
Φ28×0.5
Φ38×4.0
Φ50×2.8
Φ75×1.0
Φ95×6.0
Φ140×9.0
Φ200×10
Φ7×0.5
Φ16×5.5
Φ28×0.8
Φ38×4.5
Φ50×3.0
Φ75×1.2
Φ95×7.0
Φ140×10
Φ200×12
Φ7×0.8
Φ16×6.0
Φ28×1.0
Φ38×5.0
Φ50×3.5
Φ75×1.5
Φ95×8.0
Φ140×12
Φ200×14
Φ7×1.0
Φ18×0.5
Φ28×1.2
Φ38×5.5
Φ50×4.0
Φ75×1.8
Φ95×9.0
Φ140×14
Φ200×16
Φ7×1.2
Φ18×0.8
Φ28×1.5
Φ38×6.0
Φ50×4.5
Φ75×2.0
Φ95×10
Φ140×16
Φ200×18
Φ7×1.5
Φ18×1.0
Φ28×1.8
Φ38×7.0
Φ50×5.0
Φ75×2.2
Φ95×12
Φ140×18
Φ200×20
Φ7×1.8
Φ18×1.2
Φ28×2.0
Φ38×8.0
Φ50×5.5
Φ75×2.5
Φ95×14
Φ150×3.0
Φ200×22
Φ7×2.0
Φ18×1.5
Φ28×2.2
Φ38×9.0
Φ50×6.0
Φ75×2.8
Φ95×16
Φ150×3.5
​Φ8×0.5
Φ18×1.8
Φ28×2.5
Φ38×10
Φ50×7.0
Φ75×3.0
Φ95×18
Φ150×4.0
Φ8×0.8
Φ18×2.0
Φ28×2.8
Φ40×0.5
Φ50×8.0
Φ75×3.5
Φ100×2.0
Φ150×4.5
Φ8×1.0
Φ18×2.2
Φ28×3.0
Φ40×0.8
Φ50×9.0
Φ75×4.0
Φ100×2.2
Φ150×5.0
Φ8×1.2
Φ18×2.5
Φ28×3.5
Φ40×1.0
Φ50×10
Φ75×4.5
Φ100×2.5
Φ150×5.5
Φ8×1.5
Φ18×2.8
Φ28×4.0
Φ40×1.2
Φ55×1.0
Φ75×5.0
Φ100×2.8
Φ150×6.0
Φ8×1.8
Φ18×3.0
Φ28×4.5
Φ40×1.5
Φ55×1.2
Φ75×5.5
Φ100×3.0
Φ150×7.0
Φ8×2.0
Φ18×3.5
Φ28×5.0
Φ40×1.8
Φ55×1.5
Φ75×6.0
Φ100×3.5
Φ150×8.0
Φ8×2.2
Φ18×4.0
Φ28×5.5
Φ40×2.0
Φ55×1.8
Φ75×7.0
Φ100×4.0
Φ150×9.0
Φ8×2.5
Φ18×4.5
Φ28×6.0
Φ40×2.2
Φ55×2.0
Φ75×8.0
Φ100×4.5
Φ150×10
Φ9×0.5
Φ18×5.0
Φ28×7.0
Φ40×2.5
Φ55×2.2
Φ75×9.0
Φ100×5.0
Φ150×12
Φ9×0.8
Φ18×5.5
Φ28×8.0
Φ40×2.8
Φ55×2.5
Φ75×10
Φ100×5.5
Φ150×14
Φ9×1.0
Φ18×6.0
Φ30×0.5
Φ40×3.0
Φ55×2.8
Φ75×12
Φ100×6.0
Φ150×16
Φ9×1.2
Φ20×0.5
Φ30×0.8
Φ40×3.5
Φ55×3.0
Φ75×14
Φ100×7.0
Φ150×18
Φ9×1.5
Φ20×0.8
Φ30×1.0
Φ40×4.0
Φ55×3.5
Φ75×16
Φ100×8.0
Φ150×20
Φ9×1.8
Φ20×1.0
Φ30×1.2
Φ40×4.5
Φ55×4.0
Φ80×1.0
Φ100×9.0
Φ160×3.0
Φ9×2.0
Φ20×1.2
Φ30×1.5
Φ40×5.0
Φ55×4.5
Φ80×1.2
Φ100×10
Φ160×3.5
Φ9×2.2
Φ20×1.5
Φ30×1.8
Φ40×5.5
Φ55×5.0
Φ80×1.5
Φ100×12
Φ160×4.0
Φ9×2.5
Φ20×1.8
Φ30×2.0
Φ40×6.0
Φ55×5.5
Φ80×1.8
Φ100×14
Φ160×4.5
Φ9×2.8
Φ20×2.0
Φ30×2.2
Φ40×7.0
Φ55×6.0
Φ80×2.0
Φ100×16
Φ160×5.0
Φ10×0.5
Φ20×2.2
Φ30×2.5
Φ40×8.0
Φ55×7.0
Φ80×2.2
Φ100×18
Φ160×5.5
Φ10×0.8
Φ20×2.5
Φ30×2.8
Φ40×9.0
Φ55×8.0
Φ80×2.5
Φ110×2.0
Φ160×6.0
Φ10×1.0
Φ20×2.8
Φ30×3.0
Φ40×10
Φ55×9.0
Φ80×2.8
Φ110×2.2
Φ160×7.0
Φ10×1.2
Φ20×3.0
Φ30×3.5
Φ42×1.0
Φ55×10
Φ80×3.0
Φ110×2.5
Φ160×8.0
Φ10×1.5
Φ20×3.5
Φ30×4.0
Φ42×1.2
Φ55×12
Φ80×3.5
Φ110×2.8
Φ160×9.0
Φ10×1.8
Φ20×4.0
Φ30×4.5
Φ42×1.5
Φ60×1.0
Φ80×4.0
Φ110×3.0
Φ160×10
Φ10×2.0
Φ20×4.5
Φ30×5.0
Φ42×1.8
Φ60×1.2
Φ80×4.5
Φ110×3.5
Φ160×12
Φ10×2.2
Φ20×5.0
Φ30×5.5
Φ42×2.0
Φ60×1.5
Φ80×5.0
Φ110×4.0
Φ160×14
Φ10×2.5
Φ20×5.5
Φ30×6.0
Φ42×2.2
Φ60×1.8
Φ80×5.5
Φ110×4.5
Φ160×16
Φ10×2.8
Φ20×6.0
Φ30×7.0
Φ42×2.5
Φ60×2.0
Φ80×6.0
Φ110×5.0
Φ160×18
Φ10×3.0
Φ20×7.0
Φ30×8.0
Φ42×2.8
Φ60×2.2
Φ80×7.0
Φ110×5.5
Φ160×20
Φ12×0.5
Φ22×0.5
Φ30×9.0
Φ42×3.0
Φ60×2.5
Φ80×8.0
Φ110×6.0
Φ170×3.0
Φ12×0.8
Φ22×0.8
Φ30×10
Φ42×3.5
Φ60×2.8
Φ80×9.0
Φ110×7.0
Φ170×3.5
Φ12×1.0
Φ22×1.0
Φ32×0.5
Φ42×4.0
Φ60×3.0
Φ80×10
Φ110×8.0
Φ170×4.0
Φ12×1.2
Φ22×1.2
Φ32×0.8
Φ42×4.5
Φ60×3.5
Φ80×12
Φ110×9.0
Φ170×4.5
Φ12×1.5
Φ22×1.5
Φ32×1.0
Φ42×5.0
Φ60×4.0
Φ80×14
Φ110×10
Φ170×5.0
Φ12×1.8
Φ22×1.8
Φ32×1.2
Φ42×5.5
Φ60×4.5
Φ80×16
Φ110×12
Φ170×5.5
Φ12×2.0
Φ22×2.0
Φ32×1.5
Φ42×6.0
Φ60×5.0
Φ85×1.5
Φ110×14
Φ170×6.0
Φ12×2.2
Φ22×2.2
Φ32×1.8
Φ42×7.0
Φ60×5.5
Φ85×1.8
Φ110×16
Φ170×7.0
Φ12×2.5
Φ22×2.5
Φ32×2.0
Φ42×8.0
Φ60×6.0
Φ85×2.0
Φ110×18
Φ170×8.0
Φ12×2.8
Φ22×2.8
Φ32×2.2
Φ42×9.0
Φ60×7.0
Φ85×2.2
Φ120×2.0
Φ170×9.0
Φ12×3.0
Φ22×3.0
Φ32×2.5
Φ42×10
Φ60×8.0
Φ85×2.5
Φ120×2.2
Φ170×10
Φ12×3.5
Φ22×3.5
Φ32×2.8
Φ45×1.0
Φ60×9.0
Φ85×2.8
Φ120×2.5
Φ170×12
Φ12×4.0
Φ22×4.0
Φ32×3.0
Φ45×1.2
Φ60×10
Φ85×3.0
Φ120×2.8
Φ170×14
Φ14×0.5
Φ22×4.5
Φ32×3.5
Φ45×1.5
Φ60×12
Φ85×3.5
Φ120×3.0
Φ170×16
Φ14×0.8
Φ22×5.0
Φ32×4.0
Φ45×1.8
Φ65×1.0
Φ85×4.0
Φ120×3.5
Φ170×18
Φ14×1.0
Φ22×5.5
Φ32×4.5
Φ45×2.0
Φ65×1.2
Φ85×4.5
Φ120×4.0
Φ170×20
Φ14×1.2
Φ22×6.0
Φ32×5.0
Φ45×2.2
Φ65×1.5
Φ85×5.0
Φ120×4.5
Φ180×3.5
Φ14×1.5
Φ22×7.0
Φ32×5.5
Φ45×2.5
Φ65×1.8
Φ85×5.5
Φ120×5.0
Φ180×4.0
Φ14×1.8
Φ25×0.5
Φ32×6.0
Φ45×2.8
Φ65×2.0
Φ85×6.0
Φ120×5.5
Φ180×4.5
Φ14×2.0
Φ25×0.8
Φ32×7.0
Φ45×3.0
Φ65×2.2
Φ85×7.0
Φ120×6.0
Φ180×5.0
Φ14×2.2
Φ25×1.0
Φ32×8.0
Φ45×3.5
Φ65×2.5
Φ85×8.0
Φ120×7.0
Φ180×5.5
Φ14×2.5
Φ25×1.2
Φ32×9.0
Φ45×4.0
Φ65×2.8
Φ85×9.0
Φ120×8.0
Φ180×6.0
Φ14×2.8
Φ25×1.5
Φ32×10
Φ45×4.5
Φ65×3.0
Φ85×10
Φ120×9.0
Φ180×7.0
Φ14×3.0
Φ25×1.8
Φ35×0.5
Φ45×5.0
Φ65×3.5
Φ85×12
Φ120×10
Φ180×8.0
Φ14×3.5
Φ25×2.0
Φ35×0.8
Φ45×5.5
Φ65×4.0
Φ85×14
Φ120×12
Φ180×9.0
Φ14×4.0
Φ25×2.2
Φ35×1.0
Φ45×6.0
Φ65×4.5
Φ85×16
Φ120×14
Φ180×10
Φ14×4.5
Φ25×2.5
Φ35×1.2
Φ45×7.0
Φ65×5.0
Φ90×1.5
Φ120×16
Φ180×12
Φ15×0.5
Φ25×2.8
Φ35×1.5
Φ45×8.0
Φ65×5.5
Φ90×1.8
Φ120×18
Φ180×14
Φ15×0.8
Φ25×3.0
Φ35×1.8
Φ45×9.0
Φ65×6.0
Φ90×2.0
Φ130×2.5
Φ180×16
Φ15×1.0
Φ25×3.5
Φ35×2.0
Φ45×10
Φ65×7.0
Φ90×2.2
Φ130×2.8
Φ180×18
Φ15×1.2
Φ25×4.0
Φ35×2.2
Φ48×1.0
Φ65×8.0
Φ90×2.5
Φ130×3.0
Φ180×20
Φ15×1.5
Φ25×4.5
Φ35×2.5
Φ48×1.2
Φ65×9.0
Φ90×2.8
Φ130×3.5
Φ190×3.5
Φ15×1.8
Φ25×5.0
Φ35×2.8
Φ48×1.5
Φ65×10
Φ90×3.0
Φ130×4.0
Φ190×4.0
Φ15×2.0
Φ25×5.5
Φ35×3.0
Φ48×1.8
Φ65×12
Φ90×3.5
Φ130×4.5
Φ190×4.5
Φ15×2.2
Φ25×6.0
Φ35×3.5
Φ48×2.0
Φ65×14
Φ90×4.0
Φ130×5.0
Φ190×5.0
Φ15×2.5
Φ25×7.0
Φ35×4.0
Φ48×2.2
Φ70×1.0
Φ90×4.5
Φ130×5.5
Φ190×5.5
Φ15×2.8
Φ25×8.0
Φ35×4.5
Φ48×2.5
Φ70×1.2
Φ90×5.0
Φ130×6.0
Φ190×6.0
Φ15×3.0
Φ26×0.5
Φ35×5.0
Φ48×2.8
Φ70×1.5
Φ90×5.5
Φ130×7.0
Φ190×7.0
Φ15×3.5
Φ26×0.8
Φ35×5.5
Φ48×3.0
Φ70×1.8
Φ90×6.0
Φ130×8.0
Φ190×8.0
Φ15×4.0
Φ26×1.0
Φ34×6.0
Φ48×3.5
Φ70×2.0
Φ90×7.0
Φ130×9.0
Φ190×9.0
Φ15×4.5
Φ26×1.2
Φ35×7.0
Φ48×4.0
Φ70×2.2
Φ90×8.0
Φ130×10
Φ190×10
Φ15×5.0
Φ26×1.5
Φ35×8.0
Φ48×4.5
Φ70×2.5
Φ90×9.0
Φ130×12
Φ190×12

什么是热轧管
热轧精密钢管用连铸圆管坯板坯或初轧板坯作原料，经步进式加热炉加热，高压水除鳞后进入粗轧机，粗轧料经切头、尾、再进入精轧机，实施计算机 控制轧制，终轧后即经过层流冷却和卷取机卷取、成为直发卷。直发卷的头、尾往往呈舌状及鱼尾状，厚度、 宽度精度较差，边部常存在浪形、折边、塔形等缺陷。其卷重较重、钢卷内径为760mm。将直发卷经切头、 切尾、切边及多道次的矫直、平整等精整线处理后，再切板或重卷，即成为：热轧钢板、平整热轧钢卷、纵切带等产品。热轧精整卷若经酸洗去除氧化皮并涂油后即成热轧酸洗板卷。